( 12 ) 



millimètres des tubes, étaient recourbées de façon à être verticales dans Feau et tou- 

 chaient le fond du vase. Sous l'action d'un courant moins intense que dans les expé- 

 riences précédentes, j'ai vu tout de suite rayonner des deux pointes d'aluminium, con- 

 stituant les électrodes, une quantité de chaînettes qui s'alignaient selon des courbes 

 parfaitement identiques à celles des limailles de fer des fantômes magnétiques. Mais 

 dès que la chaîne conductrice entre les électrodes était formée, il semblait en résulter 

 l'arrêt de la formation des autres; pour obtenir, le spectre complet, j'ai dû rompre 

 continuellement avec une baguette en verre la chaîne conductrice, car elle se reformait 

 chaque fois immédiatement. En aspirant l'eau avec une pipette et en faisant évaporer 

 le reste, j'ai pu conserver le spectre électrique ainsi obtenu. 



» Si, pendant cette expérience, on fait l'obscurité, et si, après avoir augmenté le 

 courant, on donne au récipient un mouvement oscillatoire, on observe un certain 

 nombre de lignes de force qui se dessinent par des chaînes lumineuses. 



» Ces expériences font voir sous une forme agrandie ce qui doit se passer 

 dans le champ très limité du cohéreur. » 



MAGNÉTISME. — Sur la position des points de transformation magnétique des 

 aciers au nickel. Note de M. L. Dchas, présentée par M. A. Cornu. 



« Les travaux de MM. J. Hopkinson, H. Le Chatelier, Ch.-Ed. Guil- 

 laume, Osmond, ont déterminé la position des points de transformation 

 magnétique des alliages de fer et de nickel. Lorsque la teneur en nickel 

 est voisine de 20 pour 100, le point de l'échelle des températures où com- 

 mence à apparaître le magnétisme, pendant le refroidissement, est peu 

 éloigné de 0° : il se relève rapidement, soit que la teneur en nickel diminue 

 (alliages dénommés par M. Guillaume irréversibles), soit qu'elle augmente 

 (alliages réversibles). 



» Nous avons été amenés à constater que les aciers au nickel ayant la 

 composition suivante : C = o, 6 à o, 8, Mn := o, 5, Ni ^ 20 à 23, Cr = 2 à 

 3 pour 100, ne sont pas magnétiques à la température ordinaire, et ne se 

 transforment pas sous l'iniluence du refroidissement, même après l'immer- 

 sion dans l'air liquide ('). 



» Cette constatation a été le point de départ de nos recherches (-). 



(') Grâce à l'obligeant intermédiaire de M. Guillaume, M. le professeur J. Dewar a 

 bien voulu faire cette expérience en mai et juin 1897 sur trois échantillons : l'un d'eux 

 a subi la transformation magnétique. 



(') La Société de Commentry-Fourchambault nous a chargé de la direction de ces 

 recherches, qui ont été faites à l'usine d'Imph y par les soins de MM. Adenot, directeur ; 

 Girin, ingénieur principal; Dauphin, Gineste et Coupeaud. ingénieurs. 



